CHÉNEVEAU ET HEIM. ÉLASTICIMÈTRE ENREGISTREUR. K|5 



Para de V Indo-Chine {Hevea de plantation Belland). 



S = 2,5%, t = 3h, 8 = i4o°. 



y = 3,4-r -l- i3 «in 2 âo.jx. 



Allongements y. 



Charges x. Calculés. Observés. Différences. 



kg cm cm cm 



0,2 1,1 1,1 



0,4 2,9 '^,9 » 



o,G 5,36 5.3 -f-0,06 



0,9 9,8 9,8 o 



1,2 14,0 1 4 ,0 o 



1,4 i6,3 16,3 o 



1,6 .... 18.11 18 , 1 5 — 0,04 



M 19,2 19,2 o 



Caoutchouc de Liane (Landolphia Tholloni, Congo). 



S = 2,5 <y , ' t= 3h, 6 = i44°- 

 y = 6,3.r 



Charges x. 



k- 



I ... 



2 



3 



4 



j . 



6 



7 • • 



Si l'on examine avec attention la courbe d'extensibilité du caoutchouc 

 vulcanisé, on voit qu'elle peut être considérée comme constituée de trois 

 parties, caractérisées chacune par les coefficients c, a, b, et qui sont 

 rallongement initial, l'allongement moyen, l'allongement au voisinage 

 de la rupture. 



A un point de vue purement physique, la considération de ces diverses 

 parties de la courbe d'extensibilité conduit à l'hypothèse suivante sur la 

 constitution moléculaire du caoutchouc vulcanisé. Le caoutchouc semble 

 se comporter pendant le travail d'extension, comme une matière à molé- 

 cules formées d'un noyau à forte ténacité, à extensibilité très faible. 



L'allongement initial du caoutchouc correspondrait à l'extension de 

 la matière enveloppante, seule sollicitée par de faibles efforts de traction. 

 L'allongement moyen correspondrait à l'extension simultanée et inégale 

 de l'enveloppe et du noyau sous l'influence de charges croissantes, enfin 

 rallongement limite qui précède la rupture correspondrait sous l'influence 



MO 



